## PREPARASI BIOKOMPOSIT KOMBINASI POLI ASAM ASAM LAKTAT-POLI KAPROLAKTON DENGAN MENAMBAH CATECHIN DAN KITOSAN SEBAGAI AGEN ANTIBAKTERIPENGOLAHAN
Suryani Salim 1* , Teuku Rihayat 1 , Nurhanifa 2 , Een Setiawati 1
1 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Jl. Banda Aceh-Medan Km. 280,3, Buketrata, Mesjid Punteut, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh 24301, Indonesia
2 Teknik Energi Terbarukan, Universitas Malikussaleh, Tengku Nie, Cot Rd, Reuleut Tim., Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, 24355, Aceh, Indonesia. *Email: suryani.salimpnl@gmail.com

## ABSTRAK
Polimer  biodegradable  dipandang  sebagai  solusi  potensial  bagi  lingkungan  yang  dihasilkan  oleh  limbah  plastik.  PLA adalah salah satu biopolimer yang paling menjanjikan karena monomer diproduksi dari bahan baku terbarukan sehingga tidak  beracun.  Polikaprolakton  (PCL)  merupakan  polyester  yang  ideal  karena  bersifat  non  toksid,  biodagradable  dan memiliki  sifat  termal  yang  baik  dengan  suhu  degradasi  sebesar  ±400 0 C.  Selain  itu  PCL  juga  dapat  dengn  mudah digabung  dengan  polimer  lain.  Kemampuan  PCL  bercampur  dengan  polimer  lain  melalui  proses  modifikasi  mampu mengatasi  kekurangan-kekurangan  tersebut.  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  pengaruh  penambahan katalis  pada  pembuatan  PLA/PCl-Catechin-Chitosan  sebagai  bahan  baku  pembuatan  plastik.  Penelitian  ini  dilakukan dengan variasi penambahan ZnO katalis 0,1 % (Acca) dan 0,2 % (Accb). Hasil analisis Berdasarkan analisis stabilitas termal  menggunakan  Thermogravimetry  (TGA)  diperoleh  suhu  dekomposisi  pada  380 ℃ dengan  penambahan  katalis 0,2%  (ACcb).  Analisis  morfologis  menggunakan  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM) menunjukkan bahwa  struktur permukaan PLA adalah dalam bentuk benjolan yang tersebar luas. Semakin banyak konsentrasi katalis tambahan yang digunakan dapat mempengaruhi pembentukan PLA/PCL-Catechin-Chitosan.

## Kata kunci: poly lactid acid, polikaprolakton, ZnO katalis, catechin, kitosan

## ABSTRACT
Biodegradable polymers are seen as a potential solution for the environment generated by plastic waste. PLA is one of the  most  promising  biopolymers  because  the  monomer  is  produced  from  renewable  raw  materials  so  it  is  non-toxic. Polycaprolactone  (PCL)  is  an  ideal  polyester  because  it  is  non-toxic,  biodegradable  and  has  good  thermal  properties with  a  degradation  temperature  of  ±400 0 C.  In  addition,  PCL  can  also  be  easily  combined  with  other  polymers.  The ability of PCL to mix with other polymers through a modification process is able to overcome these shortcomings. The purpose of this study was to see the effect of adding a catalyst to the manufacture of PLA/PCl-Catechin-Chitosan as a raw material for making plastics. This research was carried out with variations in the addition of 0.1% (Acca) and 0.2% (Accb) catalyst ZnO. Analysis Results Based on the analysis of thermal stability using Thermogravimetry (TGA), the decomposition temperature was obtained at 380 ℃ with the addition of 0.2% catalyst (ACcb). Morphological analysis using Scanning Electron Microscopy (SEM) showed that the surface structure of PLA was in the form of widespread lumps.  The  more  concentration  of  additional  catalyst  used  can  affect  the  formation  of  PLA/PCL-Catechin-Chitosan.. Keywords: poly lactid acid, polikaprolakton, ZnO katalis, catechin, kitosan

## PENDAHULUAN
Berkurangnya sumber daya fosil dan sisa plastik yang tidak terdegradasi menyebabkan pencemaran lingkungan dan  karbon  dioksida  yang  berbahaya  terhambat  di atmosfer  [1].  Saat  ini,  sekitar  50%  produk  kemasan terbuat  dari  plastik  yang  sebagian  besar  dihasilkan  dari bahan  bakar  fosil.  Untuk  pengembangan  bahan biodegradable yang dapat terdegradasi dengan cara yang ramah  lingkungandalam  waktu  yang  relatif  singkat. Polimer  berbasis  bio  dapat  memainkan  peran  penting, tidak seperti plastik konvensional yang dapat membantu mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  (misalnya  karbon dioksida).  Selain  itu,  produksi  dan  penggunaan  polimer biodegradable  juga  dapat  membantu  meningkatkan kecepatan bahan bakar fosil yang meningkat [2].
Asam  laktat  poli  (PLA)  memiliki  beberapa  sifat menarik  seperti  biokompatibilitas,  kekuatan  tinggi, kekakuandan    termoplastik,  tetapi  memiliki  kekuatan impak  yang  rendah.  Maka  oleh  sebab  diperlukan penambahan dengan material polimer lainnya, yaitu PCL (C6H10O2) yang dikenal  sebagai polimer biodegradable komersial  dengan  titik  leleh  agak  rendah  sekitar  60 o C. Ini  adalah  jenis  biodegradable,  hidrofobik  dan  sebagian kristal  poliester  dengan  sifat  mekanik  yang  baik  cocok untuk  aplikasi  kemasan.  Namun,  karena  harga  mahal dari PCL dibandingkan dengan jenis polimer lain [3].
Penggunaan  PCL  masih  terbatas  untuk  aplikasi kemasan.  Untuk  mengurangi  biaya  produksi  dan menambah  kemanfaatan,  PCL  sering  diperkuat  atau dicampur  dengan  bahan  lain  atau  polimer  biaya  rendah seperti  bentonit  dan  chitosan.  Hal  ini  tidak  hanya  akan mengatasi  keterbatasan  polimer  di  industri,  tetapi  juga dapat  meningkatkan  sifat  mekanik  dan  fisik  dari komposit  tersebut.  Penggunaan  paling  umum  dari polikaprolakton  adalah  dalam  pembuatan  khusus poliuretan.  Polimer  ini  sering  digunakan  sebagai  aditif untuk  resin  sehingga  meningkatkan  karakteristik pengolahannya  dan  penggunaan  sifat  akhir  resin (misalnya,  resistensi  dampak  yang  kompatibel  dengan berbagai  bahan  lainnya,  PCL  dapat  dicampur  dengan tepung  untuk  menurunkan  biaya  dan  meningkatkan biodegradasi  atau  dapat  ditambahkan  sebagai  polimer plasticizer untuk PVC.
Selanjutnya  sesuai  dengan  peningkatan  standar kualitas  material  packaging  maka  penambahan  bahan pencegah  terjadinya  migrasi  pada  permukaan  material adalah  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dihindari.  Kitosan adalah polisakarida yang diperoleh dengan deasetilasikitin  dan  memiliki  banyak  aplikasi  karena bersifat menghalangi oksigen dengansangat baik, bersifat antimikroba,  biodegradasi,  biokompatibilitas  dan  non- toksisitas.  Salah  satu  sifat  penting  dari  kitosan    adalah kemampuan    untuk    berinteraksi    dengan    sel-sel  dan lisozim  seluler  yang  mampu    mendegradasi    mikroba secara in vivo [4].

## METODE PENELITIAN

## Material
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah asam  laktat  padat  yang  dipasok  dari  Merck,  Jerman
dimana melting point nya yaitu 150-160 o C, Poly(hexano-6-lactone)  palet  dengan  densitas  1.14 g/cm3 dimana melting point nya 60 o C yang dipasok dari Merck  Jerman,  catechin  dipasok  dari  Merck,  chitosan diperoleh  dari  sigma  aldrich,    katalis  ZnO  padatan dariMerck,  etanol  96%  sebagai  pelarut  dalam  proses sintesa  PLA  dan  PCL,  methanol  teknis  dipasok  dari Merck,  dan  kloroform  sebagai  pelarut  dalam  sintesa PCL.

## METODE PENELITIAN

## Sintesa Oligomer
Proses  sintesis  oligomer  dari  asam  laktat  komersial dilakukan  menggunakan  Erlenmeyer  500  mL  yang dilengkapi  dengan  pompa  vakum  dengan  tekanan  300 mmHg  pada  suhu  100 o C,  pengadukan  dilakukan  pada kecepatan  150  rpm  menggunakan  pengaduk  magnet selama 2 jam [5].

## Sintesa Laktida
Oligomer yang terbentuk ditambahkan dengan katalis ZnO  0,1%  (ACca)  dan  0,2%  (ACcb)  dipanaskan  pada suhu  120 o C  dan  diaduk  sampai  homogen  dan dihubungkan  dengan  hisap  vakum  pada  tekanan  300 mmHg [6].

## Sintesa PLA
Laktida  yang  diproduksi  memiliki  berat  1  gram. Kemudian  dimasukkan  ke  dalam  Erlenmeyer  500  mL dengan  menambahkan  katalis  ZnO  0,15%,  etanol  5  mL dan  dipanaskan  dengan  kondensasi  pada  120 o Cdengan waktu  polimerisasi  selama  3  jam.  PLA  yang  dihasilkan dilarutkan  menggunakan  kloroform  (1:1b  /  v)  dan diendapkan  dalam  metanol  (1:3  v/v)  untuk  pemurnian. Akhirnya,  PLA  murni  dikeringkan  dalam  oven  pada suhu 80 0 C selama 1-2 jam. [7-8].

## Pencampuran PLA-PCL Catechin dan kitosan
PCL  dan  PLA  dikeringkan  dalam  oven  vakum  pada suhu  ±40°  C  selama  24  jam.  Setelah  kering,  sampel komposit dicetak menggunakan ekstruder yang dioperasikan pada suhu 180 o C dengan proses perpaduan dilakukan secara spesifik sebanyak 12 formulasi sampel dengan  konsentrasi  yang  berbeda  disetiap  sampel. Masing-  masing polimer  PCL  dan  PLA dicampur  40:60 dengan  catechin+chitosan  pada  perbandingan  2%,  4%, 6%  dan  8%.  Kemudian  PCLdan  PLA  dicampur  dengan perbandingan  50:50  dimana  massa  total  PLA+PCL adalah 10 g, kemudian diberi bahan isian catechin+chitosan  dengan  perbandingan  2%,  4%,  6% dan 8%. Sampel terakhir adalah PCL dan PLA dicampur dengan  perbandingan  60:40    dengan  massa  total PLA+PCL  adalah  10  g,  kemudian  diberi  bahan  isian campuran  catechin+chitosan  dengan  perbandingan  2%, 4%, 6% dan 8% [9-10].

## Teknik Karakteristik

## Thermal Stability (TGA)
Analisis  TGA  dilakukan  dengan  menggunakan instrumen  Shimadzu  DTG-60,  yang  mempelajari perubahan massa dari sampe sebagai fungsi:
temperature,  waktu  dan  atmosfir.  Pada  prinsipnya metode  ini  mengukur  berkurangnya  massa  material ketika  dipanaskan  dari  suhu  kamar  sampai  suhu  tinggi yang  biasanya  sekitar  800 ̊C  dengan  laju  pemanasan 20 ̊C/  menit.  Analisis  dilakukan  dengan  secara  bertahap meningkatkan  suhu  sampel  dan  menentukan  kehilangan besar  perubahan  suhu.  Semua  spesimen  diuji  di  bawah aliran gas nitrogen [11-12].

## Scanning Electron Microscope (SEM)
SEM  digunakan  untuk  menentukan  morfologi  atau struktur  permukaan  material.  Pada  prinsipnya,  jika  ada perubahan pada permukaan, maka material tersebut telah mengalami perubahan energi. Energi dapat dipancarkan, dipantulkan  dan  diserap  dan  dikonversi  menjadi  fungsi gelombang  elektromagnetik  sehingga  dapat  dibaca  pada foto SEM [13-14].

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  akan  dipaparkan  hasil  terbaik  dari pengujian  yang  telah  dilakukan.  Berikut  adalah  table hasil pengamatan dengan menggunakan
Termogravimetri (TGA) dan Scanning Electron Microscopy (SEM).

## Thermogravimetri (TGA)
Thermogravimetri  analisis  atau  termal  (TGA)  adalah jenis  pengujian  yang  dilakukan  pada  sampel  untuk menentukan  perubahan  berat-susut  (weight-loss)  dalam kaitannya dengan perubahan suhu. Pengukuran simultan dari  dua  sifat  material  tidak  hanya  meningkatkan produktivitas,  tetapi  juga  menyederhanakan  interpretasi hasil [15-16].
Prinsip  penggunaan  TGA  ialah  mengukur  kecepatan rata-rata  perubahan  massa  suatu  bahan/cuplikan  sebagai fungsi  dari  suhu  atau  waktu  pada  atmosfir  yang terkontrol.  Pengukuran  digunakan  khususnya  untuk menentukan  komposisi  dari  suatu  bahan  atau  cuplikan dan  untuk  memperkirakan  stabilitas  termal  pada  suhu diatas  1000 ℃ .  Metode      ini    dapat    mengkarakterisasi suatu    bahan    atau    cuplikan    yang    dilihat    dari kehilangan  massa  atau  terjadinya  dekomposisi,  oksidasi atau dehidrasi [17].
Analisis  termogravimetri  (TGA)  dilakukan  untuk menilai  stabilitas  termal  PLA  menggunakan  Shimadzu DTG-60 simultan DTA-TG instrumen. Sebelum dianalisis  sampel  ditimbang  terlebih  dahulu  dengan massa  0,6  mg  dan  dipanaskan  pada  suhu  kamar  hingga 600oC dengan laju pemanasan 20 o C/menit. Wadah yang digunakan  adalah  aluminium  sehingga  suhu  pemanasan mencapai 600 o C dan jika wadah yang digunakan adalah platinum, suhu pembakaran akan mencapai 1.200 o C [18].

## Gambar 1. Grafik analisa TGA
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  PLA/PCL-Catechin- Chitosan  dengan penambahan katalis ZnO 0,1% (ACca) pada  waktu  proses  polimerisasi  2  jam  didapatlah  suhu dekomposisi dari sampel PLA yaitu berada pada 365 o C. Untuk PLA/PCL-Catechin-Chitosan penambahan katalis ZnO  0,2%  (ACcb)  dengan  waktu  proses  polimerisasi  2 jam didapatlah suhu dekomposisi dari sampel PLA yaitu berada  pada  380 o C,  dekomposisi  terjadi  karena  proses pemutusan  ikatan  kimia.  Pada  penelitian  Zhang  tahun 2016  menyatakan  bahwa  ZnO/PLA  didapatkan  nilai stabilitas termal pada suhu 385 o C selama 2 jam.

## Scanning Electron Microscope (SEM)
Scanning  Electon  Microscope  adalah  suatu  tipe mikroskop  electron  yang  menggambarkan  permukaan sampel  melalui  proses  scan  dengan  menggunakan pancaran  energi  yang  tinggi  dari  electron  dalam  suatu pola scan raster. Elektron berinteraksi dengan atom-atom yang  akan  membuat  sampel  menghasilkan  sinyal  dan memberikan  informasi  mengenai  permukaan  topografi sampel,  komposisi  dan  sifat-sifat  lainnya  seperti konduktivitas listrik [19].
Pada prinsipnya jika suatu bahan terjadinya perubahan pada  permukaanya,  maka  bahan  tersebut  sudah mengalami perubahan energi. Energi tersebut dipancarkan  dan  diserap  sehingga  diubah  bentuknya menjadi  fungsi  gelombang  elektromagnetik  dan  dapat dibaca melalui foto SEM [20-21]. Berikut adalah gambar hasil analisa menggunakan Scanning Electron Microscopy  (SEM).  Hasil  pengujian  menggunakan Scanning  Electron  Microscopy  (SEM)  pada  jarak perlakuan  pembesaran  200x  pada  PLA/PCL-Catechin- Chitosan  dengan  penambahan  katalis  ZnO  sebanyak 0,1%  (ACca)  dan  0,2%  (ACcb)  pada  saat  proses polimerisasi  selama  2  jam  menunjukkan  bahwa  struktur permukaan  poli  laktat  asam  (PLA)  tersebar  luas  karena sinar elektromagnetik .
a. (ACca) 0,1% b. (ACcb) 0,2%
Gambar 2. (a) (b) PLA/PCL-Catechin-Chitosan /ZnO Analysis SEM
Berdasarkan gambar 2 merupakan hasil dari pengujian menggunakan  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM) pada  perlakuan  jarak  pembesaran  200x  pada  PLA/PCL- Catechin-Chitosan  dengan  penambahan  katalis  ZnO sebanyak  0,1%  (ACca)  dan  0,2%  (ACcb)  pada  waktu proses  polimerisasi  selama  2  jam  terlihat  bahwa PLA/PCL-Catechin-Chitosan dengan penambahan katalis  ZnO  sebanyak  0,1%  (ACca)  dapat  dilihat  pada gambar  diatas  terdapat  banyak  gumpalan  sampel  yang
tersebar secara luas akibat pancaran sinar
elektormagnetik.
Selanjutnya PLA/PCL-Catechin- Chitosan  dengan  penambahan  katalis  ZnO  sebanyak 0,2% (ACcb) gumpalan sampel semakin halus dan tidak terlihat  pada  karakteristik  ini.  Pada  penelitian  Marraa tahun  2016  menyatakan  bahwa  PLA/ZnO    1%,  2%  dan 3%  berat  memiliki  sifat  anti  bakteri  yang  lebih  efektif setelah  perkembangbiakan  bakteri  E.Coli  selama  7  hari, untuk  biokomposit  dengan  penambahan  ZnO  sebanyak 3%  berat  memperlihatkan  sifat  anti  bakteri  terhadap S.Aureus  dihari  ketujuh.  Diikuti  dengan  penelitian Zhang pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa lapisan permukaan  sampel  menunjukkan  kehalusan  yang  baik dan  tidak  adanya  pori-pori,  hal  ini  disebabkan  oleh agregat  NP  yang  meningkat  pada  lapisan,  dengan demikian  aktivitas  antimikroba  lebih  kuat  dari  material [22].

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa,  PLA  /  PCL  –  Catechin  -  Chitosan dengan  penambahan  katalis  ZnO  pada  pengujian Termogravimetri  (TGA)  diperoleh  hasil  untuk  0,1% (ACca)  adalah  365 0 C  dan  0,2%  (ACcb)  adalah  380 0 C. Dan  hasil  analis  Scanning  Electron  Microscopy  (SEM) dengan  pembesaran  200x  terlihat  bahwa  PLA/PCL- Catechin-Chitosan  dengan  penambahan  katalis  ZnO dapat mempengaruhi permukaan sampel, semakin besar konsentrasi sampel semakin halus permukaan produk.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Anita  F.  Quigley,  Joselito  M.  Razal,  Brianna  C.
Thompson,  Simon  E.  Moulton,  Magdalena  Kita, Elizabet L. Kennedy, Graeme M. Clark, Gordon G. Wallace, Robert M. I. Kapsa. 2009. Nerve Repair: A conducting-Polymer
Platform with
Biodegradable Fibers for Stimulation and Guidance of Axonal Growth. Adv. Mater, 43, 0990160. https://doi.org/10.1002/adma.200990160
[2]  Kazou  Takimiya,  Kirill  Bulgarevich,  Mamatimin Abbas,  Shingo  Horiuchi,  Takuya  Ogaki,  Kohsuke Kawabata, Abduleziz Ablat. 2021. “Manipulation” of  Crytal  Structure  by  Methylthiolation  Enabling Ultrahigh  Mobility  in  a  Pyrene-Based  Molecular Semiconductor. Adv. Mater, 32, 2170246. https://doi.org/10.1002/adma.202170246
[3]  Elsawy, A, M., Kim, H, K.,  Park, W, J., Depp, A. 2017.  Hydrolytic  degradation  of  polylactic  acid (PLA)  and  its  composites.  Journal  Renewable  and Sustainable Energy Reviews, Page: 1346-1352
[4]  Hu, Y., Daoud, A, W., Fei, B., Chen, L., Kwan, H, T.,  Lin,  K,  S,  C.  2017.    Efficient  ZnO  aqueous nanoparticle  catalysed  lactide  synthesis  for  poly (lactic  acid)  fibre  production  from  food  waste. Journal of Cleaner Production
[5]  Kong,  X.,  We,  C.,  Zhu,  Y.,  Cohen,  P.,  Dong,  J. 2018.  Characterization  and  Modeling  of  Catalyst- free  Carbon-AssistedSynthesis  of  ZnO  Nanowires. Journal  of  Manufacturing  Processes,  Page:  438–
444
[6]  Majewsky,  M.,  Bitter,  H.,  Eiche,  E.,  Horn,  H. 2016.  Determination  of  microplastic  polyethylene (PE)  and  polypropylene  (PP)  in  environmental samples using thermal analysis (TGA-DSC).
[7]  Qi, X., Ren, Y., Wang, X.  2017. New advances in the  biodegradation  of  Poly  (lactic)  acid.  Journal International  Biodeterioration  &  Biodegradation, Page: 215223
[8]  Prapruddivongs. C., Sombatsompop, N., Jayaraman,  K.,  Jayaraman,  K.  2014.  Effect  of Organoclay  Incorporation  on  Mechanical,  Barrier and Thermal Properties and Anti-Bacterial Performance  of  Pla  and  Pla  Composites  with Triclosan and Wood Flour. Polymers and Polymer Composites. 22, 643-652
[9]  Rahmayetty.,  Irawan,  A,  R,  D.,  Suhendi,  E., Sukirno.,  Prasetya,  B.,  Gozan,  M.    2016.  Sintesis Poli  Laktida  (PLA)  Dari  Asam  Laktat  Dengan Menggunakan  Katalis  Lipase.  Journal  Seminar Nasional Sains dan Teknologi.
[10]  Riba,  R,  J.,  Cailloux,  J.,  Cantero,  R.,  Canals,  T., Maspoch,  LI,  M.  2017.  Multivariable  methods applied to FTIR: A powerful technique to highlight architectural  changes  in  Poly  (lactic  acid).  Journal Accepted Manuscript, Page: 1-17
[11]  Sun, M.L., Pei, W.L. 2017. Effect of Thermoplastic Polyurethane-Modified  Silica  on  Melt-Blended Poly  (Lactic  Acid)  (PLA)  Nanocomposites. Polymers and Polymer Composites. 25, 583-592.
[12]  Agusnar,  H,  B  Wirjosentono,  T  Rihayat,  and  Z Salisah.  2018.  “Synthesis  and  Characterization  of Poly  (Lactic  Acid  )/  Chitosan  Nanocomposites Based  on  Renewable  Resources  as  Biobased- Material  Synthesis  and  Characterization  of  Poly  ( Lactic Acid )/ Chitosan Nanocomposites Based on Renewable Resources as Biobased- Material.”
[13]  Zakaria, N H, N Muhammad, Y E Agustin, and K S Padmawijaya. “Synthesis and Innovation of PLA /  Clay  Nanocomposite  Characterization  Againts  to Mechanical  and  Thermal  Properties  Synthesis  and Innovation  of  PLA  /  Clay  Nanocomposite Characterization  Againts  to  Mechanical  and Thermal Properties.”
[14]  Rihayat,  T.  Suryani.,  2010;  Synthesis  and
Properties of Biobased Polyurethane / Montmorillonite  Nanocomposites.  International Scholarly    and  Scientific  Research  &  Innovation. Vol.4 (5). P: 714-718
[15]  Suryani.,  Harry,  A.,  Basuki,  W.,  Teuku,  R., Nurhanifa.,  2017;  Improving  the  quality  of biopolymer  (poly  lactic  acid)  with  the  addition  of bentonite  as  filler.  Materials  Science  and Engineering. Vol.222. P: 1-7.
[16]  Rihayat,  T.,  Suryani.,  Teuku,  Fauzi.,  Agusnar,  H.,
Wirjosentono,  B.,  Syafruddin.,  Helmi.,  Zulkifli., Alam.P.N., Sami, M., 2018: Mechanical properties evaluation  of  single  and  hybrid  composites polyester reinforced bamboo, PALF and coir fiber. Materials Science and Engineering. Vol. 334. P: 1-
8
[17]  Nurhanifa,  Suryani,  Adriana,  N.  A  Pocut, T.Rihayat.  2017.  Improving  The  Quality  of Biopolymer   PLA  with  Addition  of  Clay  as  Filler. SNP-Unsyiah. ISSN: 2579-3101, A177-A183.
[18]  Ran  Ding,  Yongxin  Lyu,  Zehan  Wu,  Feng  Guo, Sin-Yi  Pang,  Yuqian  Zhao,  Jianfeng  Mao,  Man-
Chung Wong, Jianhua Hao. 2021. Effective Piezo-
Phototronic
Enhancement
of
Flexible Photodetectors  Based  on  2D  Hybrid  Perovskite Ferroelectric  Single-Crystalline  Thin-Film.  Adv. Mater, 32, 2170252.
https://doi.org/10.1002/adma.202170252
[19]  Xing Huang, Travis Jones, Alexey Fedorov, Ramzi Farra,  Christophe  Coperet,  Robert  Schlogl,  Marc- Georg  Willinger.  2021.  Active  Metal  Catalysts: Phase  Coexistence  and  Structural  Dynamics  of Redox  Metal  Catalysts  Revealed  by  Operando TEM. Adv.. Mater, 31, 2170239.
[20]  Zhengsheng  Qin,  Haikuo  Gao,  Huanli  Dong, Wnping  Hu.  2021.  Organic  Light-Emitting Transistors:  Organic  Light  Emitting  Transistors Entering  a  New  Development  Stage.  Adv.  Mater,
31,
2170245.
https://doi.org/10.1002/adma.202170245
[21]  Benson,  T,  B.,  King,  A,  J.,  Mariani,  D,  R., Marshall, C, M. 2017. SEM characterization of two advanced  fuel  alloys:  U-10Zr-4.3Sn  and  U-10Zr- 4.3Sn4.7Ln, Page: 334-341.
[22]  Byung,  S.K.,  Jin,  W.Y.,  Jong,  R.H.,  Seul,  K.K., Seul,  K.K.  2011.  Interfacial  Optimization  of Acetate  Taffeta  Fabric/PLA  Composites.Polymers and Polymer Composites. 19, 87-90